j^6 MEMOIRES DE l'Académie Royale 

 quîntaî , on pourra être afTuré que ia liquatiou aura été 

 bien faite. 



L'opération cfe ia liquatlon de fix pièces, doit être ter- 

 minée dansl'efpace d'environ quatre heures , ce qui fait 

 qu'en un porte de douze heures on peut en liquéfier i8 

 ou trois fournées de fuite, avec environ 80 à po pieds 

 cubes de charbon , ou 12a 13 quintaux & quelques 

 bûches. 



CHAPITRE III. 



Du rejîiage. 



Le refluage efl une opération par laquelle on extrait, 

 autant qu'il efl: poffible , du plomb qui eft reflé dans les 

 pièces de liquation , après qu'elles ont été liquéfiées , comme 

 il efl dit au chapitre précédent. Ces pièces, paflces au 

 refTuage, ne doivent contenir que très-peu de plomb, celui 

 qui y relie après la liquation le vitrifiant pour la majeure 

 partie dans le procédé que nous allons décrire. 



Première section. 



Lorsqu'on a aflez de pièces de cuivre dont on a retiré, 

 par la liquation , autant qu'il a été poflîble de plomb 

 enrichi d'argent , on fera le reflliage de ces pièces dans 

 le fourneau de [z planche III : environ 1 50 pièces le rem- 

 pliront; on les y arrangera de ia manière (uivante. 



On commencera par pofer dans le fond du fourneau 

 les pièces verticalement fur les murs de féparation des voies, 

 de manière qu'elles portent alternativement fur deux de 

 ces murs qui iont au nombre de quatre , au moyen de quoi 

 on pourra placer trois pièces dans le premier rang ; on en 

 mettra deux autres fur les trois premières, & trois le pla- 

 ceront fur les deux dernières, ainfi alternativement julques 

 à la voûte du fourneau. 



Lorfque cette première rangée de pièces eft finie, on en 

 fait une femblable à quelques pouces feulement de diftance 

 de la première, qui ne doit pas non plus porter contre le 



mur 



